478 
température ordinaire. C’est le cas de laitons con- 
tenant entre 64 et 70 /, de cuivre : chauffés entre 
500 et 900° suivant leur composition, ils voient 
une partie de « se transformer en 6 ; mais aucun 
ne prend la constitution B pure, si ce n’est peut- 
être quelques alliages à teneur très voisine de 
640/, de cuivre, lorsqu'ils sont chauffés dans le 
voisinage du liquidus; ceci est nettement démon- 
tré par le diagramme mème (fig. 21). 
2° La ligne horizontale passant par l’eutectoide 

Léon GUILLET. — LA TREMPE ET LE REVENU 
bure de fer (ou en graphite). D’ailleurs, la position 
de l’eutectoide varie avec le dépôt. Industrielle- 
ment, c’est l’eutectoïde fer «(ou ferrite) et carbure 
de fer FeC (ou cémentite) qui nous intéresse. 
Si l’on examine dans toute leur généralité les 
transformations apportées dans la structure des 
alliages par chauffage à température plus ou 
moins élevée, voici les importantes remarques 
auxquelles on est conduit : 
a) Pour qu'il y ait un changement dans la 


\ 




4 ù } D 
D 

À 
LS 
a 





CTTRATT 
Es à 
| 
Fig. 22. — Diagramme des alliages fer-carbone. 
est prolongée jusqu'aux verticales des métaux. 
Les deux dépôts correspondent aux deux bran- 
ches supérieures des lignes de transformation 
qui correspondent aux métaux eux-mêmes. 
Il se peut que l’une des verticales limitant la 
ligne horizontale corresponde — non à un métal 
— mais à une combinaison des deux corps for- 
mant l’alliage. 
Exemple capital : le diagramme des alliages 
fer-carbone (fig. 22). 
Suivant la vitesse de refroidissement et la 
composition de l’alliage, la branche de courbe 
du liquidus partant de l’eutectique vers la droite 
correspond au dépôt du graphite ou du carbure 
de fer de formule FeC. 
De toute façon, du côté du fer pur, il y a for- 
mation d’une solution solide fer y-C, dont le 
maximum de concentration en carbone est, à 
1.130°, de 1,7 °}, de carbone (Charpy et Grenet). 
L’eutectoïde E est donc formé par la décom- 
position de la solution solide en fer « et en car- 

structure, il faut chauffer au-dessus de la ligne 
horizontale correspondant à l’eutectoide. 
b) Mais la transformation n'est complète que 
lorsque l’on se trouve au-dessus des deux lignes 
courbes aboutissant à l’eutectoïde. 
c) De plus, dans les cas analogues à celui des 
aciers, où l’eutectoïde comprend un des corps se 
formant à partir duliquide, il est toute une catégo- 
rie d’alliages pourlesquels le chauffage n'apporte 
que des modifications partielles, l'un des consti- 
tuants ne pouvantentièrement entrer en solution. 
Ainsi, dans les aciers, prenons un alliage 
à 1,50}, de carbone; en le chauffant aux environs 
de 1.100°, nous le transformerons intégralement 
en solution fer y-C. 
Il n’en sera plus de même d’un alliage renfer- 
mant plus de 1,7°/, de carbone : quelle que soit 
la température de chauffage, il sera formé de la 
solution fer -carbone saturée (C —1,7) et con- 
tiendra de la cémentite, et cela d'autant plus que 
sa teneur en carbone est plus élevée. 
